La Gaceta industrial (1870-11-10 00:00:00), página 19

que puedan llenarse fácilmente con solo abrir la llave de la caldera. Las piezas se colocan verticalmente, dobladas dentro de las cubas, y vertiendo sobre las mismas agua caliente, se van apisonando con los zuecos hasta que la cuba está llena. En este caso se vierte la legía; la cual por medio de bombas se hace subir otra vez á la caldera, calentando de cada vez algo más, hasta que pasa el líquido á la temperatura de 100° y á cuya temperatura se continúa todavía la circulación.

Si no puede procederse inmediatamente á las operaciones siguientes, deben las piezas permanecer, durante toda la noche, inmersidas en la legía. Así que es posible, se entra en la legía con la bomba y se introduce agua fría hasta que haya reemplazado por completo el líquido alcalino.

3.ª Signe una exposición de dos ó tres días al prado en las mismas circunstancias que anteriormente.

4.ª Segunda legivación igual del todo á la primera.

5.ª Tercera legivación, la cual sólo difiere de las anteriores en que la legía sólo ha de tener una de sosa por 140 de agua; y al final de la operación, sin esperar á que el agua haya reemplazado por completo á la legía, tan pronto como la temperatura de sus piezas lo permite, se levantan y se tienden al prado durante dos ó tres días sin lavarlas.

6.ª Siguen otras cinco legivaciones sucesivas, iguales á la precedente, variando tan solo la proporción de sal de sosa, que es de 1 por 150 en la cuarta legía; y sucesivamente de 1 por 160, 1 por 170, 1 por 180 y 1 por 190.

7.ª Se lavan las piezas cuidadosamente con agua y se inmergen sin apretarlas, en un baño de uno de ácido sulfúrico por 200 de agua, donde permanecen de cinco á ocho horas, después de las cuales se lavan en agua corriente.

8.ª Otra legivación, haciendo la legía con una parte de sal sosa, 1/4 de jabón blando, 225 de agua. Introducidas las piezas á la temperatura de 41 grados, se elevará esta lentamente hasta 81 grados. Luego pasan las piezas tres días al prado y se lavan perfectamente.

9.ª Se prepara el baño de blanqueo con una parte cloro- ruro de cal disuelta en 600 veces su peso de agua. Las piezas se introducen húmedas en el baño, y sin apretarlas. La operación tiene lugar en cubas de piedra. La in- mersion dura de seis á ocho horas, durante las cuales se revuelven las piezas con espátulas de madera, para que la disolución penetre por igual. Lavar en agua corriente y escurrir.

10.ª Segundo baño de ácido sulfúrico igual al primero, en el cual se introducen las piezas húmedas.

11.ª Legivación en un baño formado de 2 y 1/4 partes de jabón de sebo de 1.ª calidad, una parte de sal sosa y 600 de agua á 45 grados. Se eleva la temperatura hasta 75 grados. En seguida van las piezas al prado durante dos ó tres días, y últimamente se lavan. Las piezas su- fren un apartado; las que se destinan á un medio blanco se dan por terminadas y pasan al apresto. Las que han de tener un blanco más puro, pasan á las operaciones si- guientes, habiendo antes lavado las manchas que se pueden presentar, con jabón blando, y pasando sin en- juagar é impregnadas de jabón á la siguiente legía.

12.ª Legía compuesta de una parte de sal de sosa y 350 partes de agua á 44°; elevar la temperatura hasta 75 grados, pasándolas luego al prado sin desplegarlas du- rante dos ó tres días. Se mantienen completamente mo- jadas y últimamente se lavan.

13.ª Bano de cloruro igual al primero.

14.ª Tercer baño de ácido sulfúrico igual á los prece- dentes.

15.ª Legivación en un líquido compuesto de una parte de sal de sosa, 2 1/4 jabón blanco de sebo, y 600 agua á 44 grados. Elevan la temperatura gradualmente hasta 64 grados. Se llevan al prado, sin extenderlas, mantenien- dolas mojadas durante dos días. Se lavan, y se examina- si tienen un blanco perfecto. Las que se presentan en buen estado, pasan al apresto ó al azulado, y se secan. Las que dejan algo que deseare se pasan por jabón y sig- guen las operaciones siguientes.

16.ª Se repite la legivación como en la operación 12. Dos días al prado y lavar. Para el blanco superior se da otro baño de ácido sulfúrico como los precedentes, y si todavía dejan algo que deseare, pasan primero por un baño de cloruro igual al segundo que se dió, y luego al ácido sulfúrico, concluyendo por una legía y un lavado, después de lo cual sigue el apresto, azulado, secado y cilindrado.

Tejidos impermeables.

RECETAS ANTIGUAS Y MODERNAS.

1.ª Para tejidos de lino.—Háganse disolver 125 gramos de jabón blanco en 12 litros de agua hirviendo. Aparte de esto, disuelvase 165 gramos de alumbre en 12 litros de agua. Estando estas dos disoluciones separadamente á 70 grados de calor, pásese el tejido alternativamente por una y otra disolución sin interrupción, y últimamente déjese secar.

Para tejidos de algodón es preciso disolver doble can- tidad de ingredientes en las cantidades citadas de agua; para los tejidos de hilo triple cantidad, y para los de seda, cuádruple.

2.ª Así como en la receta anterior es el jabón la base de aluminia que se forma, lo que hace impermeables las fibras, basta en realidad la aluminia para darles cierto grado de impermeabilidad.

Si por una parte se hacen disolver 450 gramos de alumbre en 3 litros de agua, y por otra 645 gramos de sal de saturno en un litro y medio, y se mezclan las disolu- ciones, se tendrá después de reposado el líquido y se- parado del sedimento que forma, un acetato de aluminia, en el cual pueden inmersirse los paños, telas y otros tejidos; y después de permanecer en el mismo á la tem- peratura ordinaria de 12 á 24 horas, según la naturaleza del tejido, y secadas, quedan bastante impermeables. Por un procedimiento análogo, durante la guerra de Crimea, se prepararon en Francia varias prendas de ves- tuario que se distribuyeron á las tropas que fueron á aquella expedición.

3.ª Para los tejidos de lino y cáñamo se puede obte- ner algún resultado con solo tenerlas inmersidas duran- te cuatro horas en agua que contenga 30 gramos de aceite de vitriolo del comercio, por 10 litros de agua. Se- carlas e inmersirlas en una disolución de 15 gramos de sal de saturno por litro de agua, donde se dejan durante 13 horas, secándolas después.

4.ª La goma elástica reblandecida con agua hirvién- do, se corta en pequeños pedazos y se disuelve en la esencia de trementina; 100 gramos de este barniz muy